## Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at : http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTA Peringkat 5
Pengaruh Penggunaan Abu Daun Bambu Sebagai Filler Pada Campuran HRS – WC (Hot Rolled Sheet)
1 Woelandari Fathonah, 2 Dwi Esti Intari, 3 Mitha Rahayu Ningrum
1,2,3 Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
1 woelandarifathonah@gmail.com

## Abstract
Pavement  in  Indonesia  generally  uses  Lataston  or  known  as  Hot  Rolled  Sheet  -  Wearing  Course  (HRS  -  WC) where  the  mixture  uses  asphalt,  coarse  aggregate,  rock  ash,  and  fillers.  This  study  uses  bamboo  leaves  as  a filler,  because  bamboo  plants  are  often  found  in  Indonesia,  especially  in  Java.  Based  on  literature  studies, bamboo leaves contain silica which is almost the same as rice husk ash.
This study aims to analyze the effect of using bamboo leaf ash as a filler on the characteristics of the HRS-WC mixture  consisting  of  VIM,  VMA,  Stability,  Flow  and  Marshall  Quotien.  This  study  used  variations  in  the  ash content of 1%, 2%, and 3% of the weight of the mixture with various asphalt levels of 6%, 6.5%, 7%, 7.5%, and 8% making the mixture according to the specifications of Bina Marga. 2018.
Based on the research results, bamboo leaf ash affects the value of Marshall Characteristics on the test object. The  results  obtained  KAO  values  in  the  percentage  of  bamboo  leaf  ash  content  of  2%  and  asphalt  content  of 7.5%  with  stability  values  of  1941.67  kg,  flow  of  4.23  mm,  VIM  5.10%,  VMA  22.57%  and  marshall  quotient. amounting to 459.00 kg / mm. The results showed that bamboo leaf ash affected the characteristics of Marshall as a filler
Keyword : HRS –WC, bamboo leaf ash, bamboo leaf ash as a filler.

## Abstrak
Perkerasan jalan di Indonesia umumnya menggunakan Lataston atau dikenal dengan istilah Hot Rolled Sheet – Wearing  Course (HRS –  WC)  dimana  pada  campurannya  menggunakan  aspal,  agregat  kasar,  abu  batu,  dan bahan  pengisi  ( filler ).  Pada  penelitian  ini  menggunakan  daun  bambu  sebagai filler, karena  tanaman  bambu banyak  ditemui  di  Indonesia  terutama  di  Pulau  Jawa.  Berdasarkan  studi  literatur,  daun  bambu  memiliki kandungan silika yang hampir sama dengan abu sekam padi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  penggunaan  abu  daun  bambu  sebagai filler terhadap karakteristik  campuran  HRS –  WC  terdiri  dari  VIM,  VMA,  Stabilitas,  Flow  dan  Marshall  Quotien.  Penelitian  ini menggunakan  variasi  kadar  abu  daun  bambu  1%,  2%,  dan  3%  terhadap  berat  campuran  dengan  varias  kadar aspal 6%, 6,5%, 7%, 7,5%, dan 8% pembuatan campuran mengacu pada spesifikasi Bina Marga 2018.
Berdasarkan  hasil  penelitian  abu  daun  bambu  mempengaruhi  nilai  Karakteristik Marshall pada  benda  uji.  Hasil penelitian mendapatkan nilai KAO pada persentase kadar abu daun bambu sebesar 2 % dan kadar aspal 7,5% dengan  nilai  stabilitas  sebesar  1941,67  kg, flow 4,23  mm,  VIM  5,10  %,  VMA  22,57  %  dan marshall  quotient sebesar    459,00  kg/mm.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  abu  daun  bambu  berpengaruh  terhadap karakteristik marshall sebagai filler.
Kata Kunci : HRS – WC, abu daun bambu, abu daun bambu sebagai filler .

## 1.  Pendahuluan
Jalan  merupakan  prasarana  transportasi darat  meliputi  segala  bagian  jalan  termasuk bangunan  pelengkap  dan  perlengkapannya sehingga  jalan  raya  merupakan  sarana  dan prasarana penting dalam melakukan
pergerakan atau mobilisasi hal ini menyebabkan pembangunan jalan raya terus dikembangkan [1].
Lapis  tipis  aspal  beton  (lataston)  adalah lapisan  penutup  yang  terdiri  dari  campuran agregat  bergradasi  senjang, filler dan  aspal
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 18 No. 1 Edisi April 2021
keras  dengan  perbandingan  tertentu.  Jenis aspal  yang  biasa  di  gunakan  pada  HRS adalah aspal keras AC 60/70 dan AC 80/100 [7].  Pada  umumnya  campuran  perkerasan lentur  menggunakan split,  screening,  fly  ash sebagai  pengisi  campuran,  namun  pada penelitian  ini  mencoba  untuk  membahas penambahan  abu  daun  bambu  sebagai campuran filler pada  campuran  perkerasan lentur  dengan  karakteristik Hot  Rolled  Sheet
– Wearing  Course (HRS-WC)  semi  senjang.
Aspal yang digunakan adalah aspal penetrasi 60/70.
Berdasarkan departemen kehutanan Indonesia  memiliki  143  jenis  pohon  bambu termasuk  yang  tumbuh  liar  dan  belum termanfaatkan.  Tanaman  bambu  memiliki penyebaran yang lebih banyak di pulau jawa yaitu  mencapai  29,14  juta  rumpun  (76,83%) dari  total  populasi  bambu  di  Indonesia  [3]. Kandungan  silika  yang  cukup  tinggi  di  abu daun  bambu,  menjadikan  daun  bambu berpotensi sebagai penghasil silika.
Kandungan  silika  abu  daun  bambu  sebesar 75,90 –  82,86%,  kandungan  silika  pada  abu daun  bambu  terbesar  ke  dua  setelah  abu sekam  padi  sebesar  93,2  %  [3].  Dari  hasil ektraksi  silika  dari  daun  bambu  diperoleh silika  sebesar  84,53%  [3].  Penambahan  abu daun  bambu  terhadap  tanah  lempung  dapat meningkatkan  nilai  kuat  tekan  bebas  tanah pada  persentase 2% abu daun bambu tetapi belum bisa menurunkan nilai indeks plastisitas secara signifikan [4].
Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini mencoba melihat pengaruh abu daun bambu terhadap  campuran  sebagai filler dan sebagai  bentuk  pengurangan  limbah  daun
bambu . Berdasarkan  SNI  2018  persentase bahan  yang  ditambah  ( filler  added )  harus dalam rentang 1% sampai dengan 3% [2].

## 2. Metode Penelitian

## 2.1 Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian yang dilakukan pada penelitian  ini  dilakukan  beberapa  tahap. Tahap  yang  pertama  mencari  studi  literatur referensi  tentang  penelitian  yang  akan dilakukan,  kemudian  mempersiapkan  alat dan  bahan  pada  bahan  perkerasan  dan bahan filler .  Hal  yang  dilakukan  berikutnya yaitu  melakukan  pemeriksan  pada  agregat dan  pemeriksaan  pada  aspal,  adapun pemeriksaan  pada  agregat  yang  dilakukan adalah berat jenis dan penyerapan, keausan agregat  (abrasi),  dan  analisis  saringan. Sedangkan  pada  pemeriksaan  aspal  yang dilakukan  adalah  pemeriksaan  kehilangan berat  aspal,  berat  jenis  aspal,  dan  penetrasi aspal.  Void  memberikan  ruang  gerak  aspal semen dalam campuran yang dipadatkan [5].
Kemudian melakukan pembuatan komposisi  pada  campuran  untuk filler abu daun bambu dengan variasi kadar 1- 3% [2]. Jika  pemeriksaan  yang  dilakukan  sudah memenuhi  spesifikasi  Standar  Nasional Indonesia  (SNI)  maka  tahapan  berikutnya yang dilakukan adalah pembuatan benda uji. Setelah  tahapan  pembuatan  benda  uji selesai  dilakukan  uji marshall .  Untuk filler tambahan  yang  digunakan  adalah  daun bambu yang diperoleh dari daerah Banjarsari Kota  Serang-Banten.  Jenis  daun  bambu yang digunakan adalah bambu  apus dengan kisaran umur 2-3 tahun. Proses pembakaran daun  bambu  dilakukan  pembakaran  biasa
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 18 No. 1 Edisi April 2021
dengan  suhu  yang  tidak  tinggi,  kemudian hasil  pembakaran  dilakukan  penyaringan, untuk  bahan  pengisi  atau filler merupakan material  yang  lolos  ayakan  No.  200  (0,075 mm), minimum 75% [2].

## 2.2 Diagram Alur Penelitian
Tahapan  penelitian  ini  ditunjukkan  pada flowchart penelitian  yang  ditunjukkan  pada Gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Flowchart penelitian
3. Analisis dan Pembahasan

## 3.1 Hasil Pengujian Fisik Material
Pengujian fisik material agregat dilakukan  untuk  mengetahui  agregat  yang digunakan  baik,  dan  juga  untuk  mengetahui kualitas  dari  bahan  yang  akan  digunakan. pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan  fisik  material  agregat  dan pemeriksaan  fisik  aspal.  Pengujian  fisik material  agregat  dilakukan  pada  agregat kasar split 1-2, screening ,  dan agregat halus abu batu.
Pengujian  material  pada  agregat  kasar split  1-2  dan screening yang  dilakukan berupa  pengujian  berat  jenis  curah  kering, berat jenis semu, berat jenis kering permukaan, penyerapan dan abrasi, pengujian  abrasi  dilakukan  hanya  pada  split 1-2.  Sedangkan  pada  agregat  halus  (abu batu)  pengujian  yang  dilakukan  yaitu  berat jenis  curah  kering,  berat  jenis  semu,  berat jenis kering permukaan SSD dan penyerapan.
Pengujian material aspal yang dilakukan meliputi  pengujian  penterasi  aspal,  berat jenis  aspal,  dan  kehilangan  berat  aspal. Pengujian  dilakukan  pada  aspal  penetrasi 60/70  dan  harus  memenuhi  standar  yang disyaratkan.
Proporsi agregat campuran dapat diketahui  setelah  uji  analisis  saringan.  Uji analisis saringan dilakukan
untuk mendapatkan  presentase  lolos  dari  setiap fraksi  yang  digunakan  dalam  campuran.
Hasil rancangan campuran ditampilkan
dalam bentuk grafik yang terdapat batasan – batasan  pada  spesifikasi  jenis  campuran HRS-WC semi senjang. Penentuan
komposisi dengan menggunakan fraksi agregat kasar split 1-2, screening,  dan  fraksi agregat halus abu batu.
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  pengujian analisis saringan digunakan untuk menentukan  proporsi  campuran  jenis  HRS- WC semi senjang. Perhitungan yang dilakukan dengan cara coba – coba ( trial and error )  dengan  cara  tersebut  akan  diperoleh besar  presentase  campuran  dari  masing – masing  agregat  pada  campuran  HRS-WC semi  senjang.  Berdasarkan  hasil  pengujian
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 18 No. 1 Edisi April 2021
fisik
material memenuhi
spesifikasi pengujian.  Berikut  hasil  pengujian  material
agregat  dan  rancangan  campuran  agregat
HRS-WC  tertera  pada  Tabel  1,  Tabel  2  dan
Tabel 3 berikut ini:
Tabel 1. Data Gradasi Campuran Agregat Ukuran saringan % Agregat Lolos Spesifikasi Agregat Semi Senjang Agregat Kasar Aregat Halus Hasil Gradasi Campuran Batas Atas Batas Bawah Split 1-2 Screening Abu Batu Inc 15 23 62 3/4” 100 100 100 100 100 100 ½” 32 100 100 89,8 100 87 3/8” 0 100 100 85 88 55 No.8 0 12,01 92,82 60,31 62 50 No. 30 0 1,23 47,5 29,73 45 20 No. 50 0 0,4 31,9 19,87 15 35 No.200 0 0 9,8 6,07 10 6 Pan 0 0 0 0 0 0 Tabel 2. Data Pengujian Fisik Agregat Kasar dan Halus SPLIT 1-2 No Jenis Pemeriksaan Satuan Hasil Spesifikasi Pengujian Minimal Maksimal 1 Berat Jenis Curah Kering ( Bulk ) - 2,78 - - 2 Berat Jenis Semu ( Apparent ) - 2,89 - - 3 Berat Jenis Kering Permukaan - 2,82 2,5 - 4 Penyerapan % 1,35 - 3 5 Pengujian Abrasi % 23,97 - 40 SCREENING No Jenis Pemeriksaan Satuan Hasil Spesifikasi Pengujian Minimal Maksimal 1 Berat Jenis Curah Kering ( Bulk ) - 2,7 - - 2 Berat Jenis Semu ( Apparent ) - 2,79 - - 3 Berat Jenis Kering Permukaan SSD - 2,73 2,5 - 4 Penyerapan % 1,27 - 3 AGREGAT HALUS No Jenis Pemeriksaan Satuan Hasil Spesifikasi Pengujian Minimal Maksimal 1 Berat Jenis Curah Kering ( Bulk ) - 2,62 - - 2 Berat Jenis Semu ( Apparent ) - 2,65 - - 3 Berat Jenis Kering Permukaan SSD - 2,63 2,5 - 4 Penyerapan % 0,33 - 3 Tabel 3. Pengujian Aspal No Jenis Pemeriksaan Hasil Spesifikasi Pengujian Aspal Pen 60/70 1. Penetrasi 25°C, 100 gr, 5 detik; 0,1 mm 64,66 60-70 2. Berat Jenis (gr/ml) 1,055 ≥ 1,0
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 18 No. 1 Edisi April 2021

## 3.2 Analisis  Pengaruh  Kadar  Aspal
Terhadap  VMA,  VIM,  VFA,  Stabilitas,  Flow  , Marshall  Quotient  (MQ)  dan  kadar  aspal optimum
Secara  analitis,  dapat  ditentukan  sifat volumetrik  dari  beton  aspal  padat,  baik  yang dipadatkan di laboratorium
ataupun
dilapangan.  Parameter  yang  biasa  digunakan adalah,  VMA,  VIM,  dan  VFA  [6]. Berdasrkan hasil  penelitian  didapatkan  hubungan  kadar aspal terhadap nilai VMA, VIM, VFA, Stabilitas, Flow , Marshall Quotient (MQ) dan kadar aspal optimum  dapat  dilihat  pada  Gambar  2, Gambar  3,  Gambar  4,  Gambar  5,  Gambar  6, Gambar 7, dan Gambar 8 berikut ini.
Gambar 2. Grafik Hubungan Kadar Aspal dengan VIM
Gambar 3. Grafik Hubungan Kadar Aspal dengan VFA
Gambar 4. Grafik Hubungan Kadar Aspal dengan Stabilitas
Gambar 5. Grafik Hubungan Kadar Aspal dengan Flow
Gambar 6. Grafik Hubungan Kadar Aspal dengan MQ
Gambar 7. Kadar Aspal Optimum Persentase Abu Daun Bambu 0%
Gambar 8. Kadar Aspal Optimum Persentase Abu Daun Bambu 2%
Woelandari Fathona 1 , Dwi Esti Intari 2 , Mitha Rahayu Ningrum 3
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 18 No. 1 Edisi April 2021
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan  bahwa  Abu  daun  bambu sebagai filler tambahan  mempengaruhi  nilai karakteristik marshall pada  campuran  HRS- WC.  Hal  ini  terbukti  pada  persentase  1-  3% nilai  karakteristik  VMA  dan  VIM  yang dihasilkan  pada  kadar  aspal  7,5-8,0%.  Nilai KAO  yang  dihasilkan  pada  penelitian  ini terjadi  pada  ADB  0%  dengan  nilai  6,0  %, dengan  nilai  stabilitas  sebesar  2257,67  Kg, nilai flow 6,03  mm,  nilai  VIM  5,45  %  nilai VMA  20,24  %,  nilai  VFA  73,09  %  dan marshall  quotient sebesar  374,20  kg/mm. pada  kasus  ini  pengambilan  nilai  KAO diambil  pada  nilai  stabilitas  tertinggi  dengan karakteristik lain yang
memenuhi
persyaratan.  dan  ADB  2%  dengan  nilai  7,5
%,  dengan  nilai  stabilitas  sebesar  1941,67 Kg, nilai flow 4,23 mm, nilai VIM 5,10 % nilai
VMA  22,57  %,  nilai  VFA  77,41  %  dan marshall quotient sebesar 459,00 kg/mm. Hal ini  membuktikan  bahwa  abu  daun  bambu (ADB)  berpengaruh  sebagai filler tambahan
karena mampu menaikan karakteristik marshall dan memenuhi spesifikasi [2].

## 4. Kesimpulan
4.1 Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan dapat  disimpulkan  bahwa  pengaruh  akibat penambahan  abu  daun  bambu  sebagai filler terhadap  kinerja  campuran Hot  Rolled  Sheet - Wearing Course (HRS –  WC)  dapat disimpulkan sebagai berikut :
a.  Komposisi  ideal  abu  daun  bambu  dalam
campuran  aspal  pen  60/70  didapatkan pada  persentase  2%  dengan  kadar  aspal sebesar 7,5 %. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukan Kadar Aspal Optimum (KAO) yang memenuhi persyaratan Spesifikasi Umum Bina Marga divisi 6 tahun 2018 terjadi pada persentase abu  daun  bambu  2  %  dengan  jumlah kadar aspal sebesar 7,5 %.
b.  Pada  penelitian  ini  membuktikan  bahwa penambahan  abu  daun  bambu  sebagai filler added mampu  meningkatkan  nilai karakteristik marshall .  Hal  ini  terbukti  nilai optimum yang terjadi pada persentase abu daun bambu 2% dengan kadar aspal 7,5% dengan  nilai  VMA  sebesar  22,57  %,  VIM sebesar  5,10  %,  VFA  sebesar  77,41%, stabilitas sebesar 1941,67 kg, flow sebesar  7,23  mm  dan marshall  quptient sebesar  268  kg/mm.  Dari  hasil  penelitian menunjukan  nilai  stabilitas,, flow , VIM,
VMA,  VFA,  dan  MQ  memenuhi  spesifikasi yang  ada  pada  Spesifikasi  Umum  Bina Marga Divisi 6 Bina Marga tahun 2018.

## Daftar Rujukan
[1] Pemerintah  Republik  Indonesia  (2004),  Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  2004  Tentang  Jalan,
Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.
[2] Kementrian Perkerjaan  Umum  Direktorat  Jenderal Bina Marga (2018) Spesifikasi Umum (Revisi 6).
[3] Sa'diyah,  H.,  Nurhimawan,  S.,  Fatoni,  S.  A., Irmansyah,  I.,  &  Irzaman,  I.  (2016,  October). Ektraksi  silikon  dioksida  dari  daun  bambu.  In
PROSIDING  SEMINAR  NASIONAL  FISIKA  (E-
JOURNAL) (Vol. 5, pp. SNF2016-BMP).
[4] Mina,  E.,  Kusuma,  R.  I.,  &  Susilo,  R.  E.  (2019). Pemanfaatan  abu  sisa  pembakaran  daun  bambu untuk  stabilisasi tanah  dan  pengaruhnya  terhadap nilai  kuat  tekan  bebas  (Studi  kasus:  Jl.  Munjul – Malingping, Desa Pasir Tenjo, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang). Teknika: Jurnal Sains dan Teknologi , 15 (2), 85-91.
[5] Intari,  D.  E.,  Fathonah,  W.,  &  Saputro,  B.  (2019, December).  Performance  of  asphalt  concrete
Woelandari Fathona 1 , Dwi Esti Intari 2 , Mitha Rahayu Ningrum 3
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 18 No. 1 Edisi April 2021
mixture  (AC-WC)  using  asphalt  added  with  the waste of rice husk ash. In IOP Conference Series: Materials  Science  and  Engineering (Vol.  673,  No. 1, p. 012037). IOP Publishing.
[6] Intari, D. E., Fathonah, W., & Kirana, F. W. (2018).
Analisis  Karakteristik  Campuran  Lataston  (HRS- WC)  Akibat  Rendaman  Air  Laut  Pasang  (Rob) Dengan  Aspal  Modifikasi  Polimer  Starbit  E-55. Fondasi: Jurnal Teknik Sipil , 7 (2).
[7] Kementrian Perkerjaan  Umum  Direktorat Jenderal Bina Marga (2010) Spesifikasi Umum (Revisi 2).